170 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Klopfen, Brechen, Schwingen und Hecheln bezeichnet werden, die im 

 Kleinbetriebe mil ziemlich primitiven Vorrichtungen, in den vorgeschrit- 

 tenen flachserzeugenden Landern im groBen MaCstabe mit Mascbinen 

 vorgenommen werden (s. auch p. 163). Die Mechanik der bierzu dien- 

 lichen Vorrichtungen und die Wirkungsweise derselben gehoren in das 

 Gebiet der mechaniscben Technologic, passen also nicht in den Rahmen 

 dieses Buches. Es sei hieriiber nur Folgendes kurz erwahnt. Das 

 Klopfen des Flachsstrohs besteht in einer mechanischen Bearbeitung des 

 Flachsstrohs durch Schlagel, Keulen und Stampfen und hat den Zweck, 

 die spruden Teile (Oberhaut und Holzteil des GefaCbiindels nebst Mark) 

 des Flachsstrohs zu lockern und die Ablosung des zahen Bastes von den 

 Nachbargeweben, soweit dies nicht schon durch die Roste geschehen ist, 

 zu vollenden ; durch das Brechen werden die sproden Teile des Strohs 

 vielfach zerknittert und zerbrochen und die holzige Masse vom zahen 

 Baste groCtenteils befreit. Das Schwingen entfernt etwas vollstandiger 

 die sproden zerbrochenen Gewebe und beseitigt auch die ganz kurzen 

 Flachsfasern. Durch das Hecheln endlich wird der rohe Flachs gekammt, 

 die langen Fasern werden parallel zueinander gelegt (Reinflachs) , die 

 kurzen Fasern ausgeschieden (Werg, Hede). Je nach der Giite der Flachs- 

 pflanze 1 ), der Art der Rustmethode und 'den mehr oder minder zweck- 

 maCigen weiteren mechanischen Bearbeitungen des Flachsstrohs erhalt 

 man angeblich 8 20 Proz. Reinflachs. 



Beide Grenzwerte erscheinen ungenau. Nach Pfuhls Angaben be- 

 tragt das Maximum der Ausbeute von reinem Flachs 15 1 7 Proz. (belgische 

 und hollandische Flachse), das Minimum 4,6 6,1 Proz. (einzelne Sorten 

 von schlesischem und bohmischem Flachs 2 )). 



Die weiten Grenzen der faktischen Ausbeute haben weniger in dem 

 Rohstoffe als in der Gewinnungsweise der Faser ihren Grund 3 ). 



4) Uber Priifung und Bewertung des Flachsstrohs siehe Herzog, A., Was rnuB 

 der Flachskaufer vom Flachsstengel wissen?, Sorau 1918, p. 43. Nach genanntem 

 Forscher komraen als wertbestimmende Eigenschaften des Flachsstrohs vor allem in 

 Betracht: 1) Die Lange und Verastelung des Stengels, 2) die Stengeldicke und deren 

 GleichmaCigkeitsgrad, 3) der Bastgchalt, 4) die innere Struktur der Bastfasern, 5) die 

 Festigkeit des im Stengelinnern befindlichen Bastes, 6) die Reinheit des Strobes, 7) die 

 aufiere Beschaffenheit der Stengel und 8) der Wassergehalt. 



2) Der von Pfuhl angegebene Maximalwert kommt zweifellos den tatsachlichen 

 Verhiiltnissen naher als der so haufig in der Literatur genannte Maximalwert (20 Proz.). 

 Da namlich die Holzmenge des geriffelten Flachses 73 80 Proz., die des Bastes 

 20 27 Proz. betriigt; aus welchem letzteren im giinstigsten Falle sich 60 Proz. reine 

 Fasern abscheiden lassen, so berechnet sich das Maximum von aus dem Flachsstroh 

 zu gewinnendem Reinflachs mit \ 6,2 Proz. 



3) Ifber die sehr vervollkommneten Flachsbereitungsanstalten s. Langer,!. c., 

 p. 30 ff. Die neuen Fortschritte in betreff der Abscheidung der Faser sind in den 

 beiden oben mehrfach zitierten Abhandlungen Pfuhls zusammengestellt und kritisch 

 beleuchtet. S. auch Frost (1909) 1. c. 



